í 



ANALES T-) 



-\. 



^os la amalgamación se hizo con bastante dificultad, y 

 .solo en parte ; bien que algo mas pronto empleando 



^1 muríate artificial ; quizá por estar este mucho mas 

 dividido. Antes de poner a amalgamar el muríate 

 nativo se le aplicó ácido nítrico para que disolviera 

 la plata que no estuviese combinada con el ácido mu- 



/ • 



riatico- 



*4 



7? Se examinó la acción que el hierro, estaño, 

 plomo y cobre tienen en frió sobre el muriate de pla- 

 ta; y para ello se echó un poco de agua; de lo qual 

 resulto que los tres primeros lo descomponen en poco 

 tiempo , y que el cobre lo hace con lentitud. 



8? Se hizo otro experimento para amalgamar en 

 frió el muriate de plata , con la adición de un poco de 

 agua, y porción de hierro en pequeños pedazos: y 

 después de haber sacudido el matracito por qúatro o 

 cinco minutos , se observó que la amalgamación se ha- 

 bia executado en la mayor parte. 



9? Se puso en un cazito de^ hierro un poco de mu- 

 riate de mercurio con agua, dexándolo así durante al- 

 gunas horas , pasadas las quales se observó que el agua 

 tenia en disolución un poco de muriate de hierro , el 

 qual indicaba la descomposición del muriate de merr 

 curio, á pesar de no percibirse la menor señal de mer- 

 curio reducido : en este estado se puso al fuego el ca- 

 zo para acelerar la descomposición ; en cuya operación 

 quedó el mercurio tan dividido, y mezclado con un 

 poco de óxido de hierro , que para percibirle fue pre-^ 

 . ciso frotar con dicha mezcla una plancha de cobre , la 

 qual quedó blanqueada por el mercurio. 



El mineral .de plata vidriosa bastante puro em- 

 pleado en los tres primeros experimentos no es idén- 

 tico con los minerales que se destinan á la amalga- 

 mación en grande; estos se muelen con facilidad, y 



y 



^ 

 f 



